Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4144:1993: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử của bếp dầu?
Anh chị cho tôi hỏi: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử của bếp dầu theo Tiêu chuẩn quốc gia được quy định như thế nào?
Mong được giải đáp thắc mắc!
<subquestion>Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử của bếp dầu theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4144:1993 như thế nào?</subquestion>
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4144:1993 áp dụng cho các loại bếp tráng men có số bấc phân bố đều trên vành đĩa bấc.
Yêu cầu kỹ thuật chung đối với bếp dầu được quy định tại Mục 1 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4144:1993 cụ thể như sau:
[1] Các chi tiết tráng men được chế tạo bằng thép tấm mỏng có chiều dầy không nhỏ hơn 0,28 mm.
[2] Các chi tiết chế tạo bằng thép không qua mạ chống gỉ hoặc tráng men phải được xử lý phốt phát hóa học hoặc ôxy hóa.
[3] Công suất có ích, hiệu suất nhiệt của từng loại bếp phải phù hợp với qui định trong bảng sau:

[4] Độ bền sử dụng của bếp khi thử 10 lần theo điều 2.4, các chi tiết bị thủng rách không quá 20 % diện tích bề mặt.
[5] Bếp có kết cấu cứng vững, chắc chắn an toàn các mối ghép viền bền chắc. Các mối hàn bấm phải gắn chắc, không cháy thủng. Khi thử độ bền sử dụng không bị bong tuột.
[6] Bếp chịu được vật nặng đặt trên bếp theo qui định của bảng sau.

Thời gian chịu tải là 10 phút. Bếp không được có hỏng hóc bất kỳ.
[7] Bếp có kết cấu sao cho đáy bầu dầu không chạm đất, dễ tháo lắp và lau chùi bếp, sử dụng thuận lợi
[8] Bầu chứa dầu không được méo mó, rỗ hoặc rạn nứt.
[9] Ống bấc phải kín khít, dầu không được thấm ra ngoài.
[10] Bộ phận điều chỉnh độ to nhỏ của ngọn lửa khi vận hành phải nhẹ nhàng không bị vướng mắc, kẹt và phải tự hãm được mọi vị trí.
[11] Mạng trong và mạng ngoài khi lắp vào cụm bấc phải kín, khít
[12] Chiều dầy của lớp men tráng trên chi tiết phải đạt:
- Đối với thân bếp, bầu chứa dầu, nắp trên: không nhỏ hơn 0,2 mm;
- Đối với chi tiết chắn gió và nhóm vỏ cụm bấc: không nhỏ hơn 0,1 mm.
[13] Lớp men phải đạt các chỉ tiêu về độ bền nhiệt, độ bền hóa, độ bền cơ theo các qui định của phương pháp thử trong tiêu chuẩn này.
[14] Bề mặt lớp men phải bóng, không sạn rỗ.
[15] Cho phép các khuyết tật nhỏ trên bề mặt lớp men nhưng không được hở lộ bề mặt kim loại, chiều rộng khuyết tật không lớn hơn 1 mm và không ảnh hưởng đến việc lắp ghép, sử dụng bếp.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4144:1993: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử của bếp dầu? (Hình từ Internet)
<subquestion>Quy định về phương tiện thử và tiến hành thử các định công suất có ích và hiệu ứng nhiệt của bếp dầu như thế nào?</subquestion>
Theo Mục 2 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4144:1993 quy định về phương tiện thử và tiến hành thử các định công suất có ích và hiệu ứng nhiệt của bếp dầu như sau:
[1] Phương tiện thử:
- Nước uống theo TCVN 5501 : 1991;
- Đồng hồ bấm giây, độ chính xác ± 1s/1h;
- Cân (0 - 500) g, độ chính xác ± 1 g;
- Nhiệt kế (0 - 100) °C;
- Ống đong (0 - 1) lít;
- Ấm nhôm dung tích 3 lít, đường kính đáy ấm 225 ± 25 mm, khối lượng không lớn hơn 450 g ± 10 g;
- Dụng cụ đo thông dụng: thước lá, panme đầu đo nhọn, thước cặp 1/50;
- Lò điện 1000 °C;
- Dầu hỏa thông dụng;
- Bấc: loại sợi xe không hồ dài 200 mm. Mỗi ống bấc có từ 14 đến 16 sợi;
- Axit xitric 10 %;
- Gá thử va đập;
- Bi thử bằng thép C45 theo TCVN 1765 : 1975, đường kính 25 + 0,2 mm;
- Phòng kín có diện tích không nhỏ hơn 20 m2.
[2] Tiến hành thử các định công suất có ích và hiệu ứng nhiệt của bếp dầu:
- Điều chỉnh chiều cao bấc của các bếp thử bằng 15 mm;
- Xác định khối lượng M2 của các ấm khi chưa có nước;
- Xác định khối lượng M của ấm chúa 3 lít nước, suy ra khối lượng của 3 lít nước M1 = M - M2;
- Đo nhiệt ti của nước trước khi đun ở lần thử thứ i;
- Đổ vào mỗi bếp 1 - 1,5 lít dầu. Châm bếp và để cháy 10 phút. Xác định khối lượng B1 của đang cháy;
- Đặt ấm lên bếp và bấm đồng hồ đo thời gian đến khi nước sôi. Tắt bếp ngay, xác định khối lượng B2 của bếp chứa dầu còn lại. Lượng dầu tiêu hao trong thời gian T là B = B1 - B2.
<subquestion>Thử độ bền lớp men của bếp dầu như thế nào?</subquestion>
Theo Tiểu mục 2.7 Mục 2 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4144:1993 quy định về thử độ bền lớp men như sau:
[1] Thử độ bền nhiệt:
Thử khả năng bám dính và mức độ liên kết của lớp men trên bề mặt khi nhiệt độ thay đổi đột ngột.
Cho mẫu thử vào lò nung, nâng từ từ nhiệt độ của lò đến 500 °C ± 10 °C, giữ trong 1 phút, lấy mẫu rồi nhúng ngay vào nước lạnh.
Sau đó rót thuốc màu anihic hoặc xêroin vào bầu chứa dầu.
Sau 2 phút đổ thuốc màu ra. Nếu lớp men không có vết rạn, nứt, bề mặt men bóng là đạt yêu cầu.
[2] Thử độ bền hóa:
Thử khả năng chịu được tác động của hóa học mà không bị phá hủy của lớp men bằng cách xác định độ bóng của bề mặt lớp men sau khi chịu tác dụng của dung dịch axit xitric 10%.
Nhỏ 1 giọt axit xitric 10 % lên bề mặt lớp men đã được rửa sạch bằng nước lạnh và lau khô. Sau 15 phút, rửa sạch axit bằng nước lạnh. Quyệt bút chì HB vào vị trí đã nhỏ axit. Nếu có vết chì mờ và lau sạch được bằng vải phin mềm khô được coi là đạt yêu cầu.
[3] Thử độ bền cơ: Thử khả năng bám dính và mức độ liên kết của lớp men trên bề mặt chi tiết khi chịu tải trọng va đập.
Cho viên bi bằng thép C45, khối lượng 55 g đến 60 g, rơi tự do từ độ cao 364 mm - 333 mm xuống đáy bầu dầu tại vị trí cách mép ngoài 15 mm. Nếu lớp men không bị rạn nứt là đạt yêu cầu.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4144:1993 TCVN 4144:1993 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4144:1993 TCVN 4144:1993